Meteoriten. 



-199- 



Das thermomagnetische Verhalten des Meteoreisen läßt sich mit 

 wenigen Worten dahin charakterisieren, daß die Permeabilitätstemperatur- 

 kurve — die Permeabilitätswerte sind auf der Ordinate, die Temperaturen 

 auf der Abscisse abgetragen — bei dem erstmaligen Erwärmen 0 — 400° 

 nur langsam, dann schneller zum Maximalwert, der zwischen 650 — 700° 

 liegt, ansteigt, um plötzlich bis auf den 0®-Wert zu sinken, bei ca. 820*^ 

 ist der Magnetismus verschwunden und erscheint oberhalb 600*^ wieder. 

 Eine Wiederholung der Versuche nach drei Monaten ergab eine Steigerung 

 der Permeabilität um 30 "/o g^gen den anfänglichen Wert im Temperatur- 

 gebiet von 0—400^. Jede Unterbrechung im Gang der Abkühlung oder 

 Erwärmung zog Änderungen der Permeabilität nach sich, besonders 

 zwischen 0—500°. Dieses thermomagnetische Verhalten wird benutzt, um 

 in Verbindung mit anderen Beobachtungen Rückschlüsse über den jeweiligen 

 Zustand des Materials zu machen. In derselben Weise wurde der Nickel- 

 stahl behandelt. 



Abschnitt V beschäftigt sich mit den Beziehungen der verschiedenen 

 Eisennickellegierungen zueinander. 



Nach dem thermisch-magnetischen Verhalten kann man die Eiseu- 

 nickellegierungen in zwei Gruppen teilen. Die erste Gruppe umfaßt die 

 Legierungen mit weniger als 27 % Ni. Osmond und Guillaume bezeichnen 

 sie als „Irreversible Legierungen". Der Magnetismus erscheint bei wesent- 

 lich tieferer Temperatur wieder, als er verschwindet. Die Änderungen 

 der magnetischen Eigenschaften beim Erwärmen sind bei der Abkühlung 

 nicht rückläufig. 



Diese Legierungen sind magnetisch hart. Legierungen mit über 

 27 7o Ni dagegen sind die „Reversiblen Legierungen" , die Temperatur- 

 punkte des Verschwindens und Wiedererscheinens des Magnetismus fallen 

 nahezu zusammen, sie verhalten sich magnetisch weich. Das magnetische 

 Verhalten weist darauf hin, daß die auf der Grenze beider Gruppen 

 stehende Legierung mit 27 °/q Ni ein Eutektikum ist. In allen Legierungen, 

 mit Ausnahme der eutektischen, ändert sich der Nickelgehalt der sich 

 bildenden Kristalle stetig während der Abkühlung bis zur Temperatur des 

 Eatektikums. Die Legierungen mit einem Nickelgehalt kleiner als 27 

 scheiden zuerst nickelarme Kristalle aus, die allmählich nickelreicher werden, 

 Legierungen mit einem Nickelgehalt größer als 27 "/^ verhalten sich umgekehrt. 

 Nur in der dystektischen Mischung sind ausscheidende Kristalle und die 

 feste Lösung von Anfarig bis zu Ende von der gleichen Zusammensetzung. 



Zwischen Magnetisierbarkeit und Kristallisation besteht folgender 

 Zusammenhang. Der Magnetismus ist an den kristallisierten Zustand 

 gebunden und wächst mit der zunehmenden Kristallmenge. Die feste 

 Lösung ist nicht magnetisch. 



Bewiesen wird dieser Zusammenhang: 



1. durch Beobachtungen von Osmond und Guillaume, daß ein nicht 

 magnetisches Stück Nickel stahl bei Abkühlen in dem Augenblick, wo sich 

 auf der polierten Oberfläche Kristalle zu erkennen gaben, seinen Ma- 

 gnetismus wieder erhielt. 



